PH0T0GR1PHIE. 



COLLODION PRESERVE 

 PAR MM. SPILLER BT CROOKES. 



Nous n'avons'pas besoin de rappeler que MM. Spiller et Crookes 

 ont fait les premiers usage des nitrates deliquescents de zinc , de 

 magnesie.de chaux, de manganese, etc., pour conserver aux pla- 

 ques collodionnees leur sensibilite ; ils ont- aussi propose" les pre- 

 miers, dans le meme but, 1'emploi de la glycerine des 1854, mais 

 la glycerine alors n'etait jamais pure, et ils ont cru devoir attendre 

 celle qui est maintenant produite industriellement par M. Wilson, 

 Price patent candle compagny. 



Apres bien des essais ils se sont arreted au procede" suivant : 

 Nettoyez la 'plaque de verre avec un soin tout particulier en la 

 traitant d'abord avec une solution chaude de soude commune, puis 

 avec de l'acide nitrique concentre; revetez-la d'une couche de col- 

 lodion iodure avec l'iodure d'ammonium comme de coutume; ren- 

 dez la couche sensible dans un bain ordinaire de nitrate d'argent 

 additionne de quelques gouttes d'acide antique, parfaitement sa- 

 ture d'iodure d'argent, de sorte qu'on puisse laisser la plaque dans 

 le bain le temps voulu sans craindre que la couche sensible se dis- 

 solve ; apres quatre ou cinq minutes d' immersion, retirez la plaque 

 et faites-la pionger pendant le meme temps dans un bain d'eau dis- 

 tillee pure , ou arrosez-la avec un filet d'eau , de maniere a enlever 

 l'exces de nitrate ; elle est alors prete a recevoir la glycerine. Ayez 

 d'une part de la glycerine de Price dont la pesanteur specifique 

 soit environ 1,23, de l'autre une solution etendue de nitrate d'ar- 

 gent , 0,065 de nitrate et ls r ,77 d'acide antique cristallise pour 

 31 grammes d'eau avec une trace, moins d'une goutte, d'acide 

 nitrique! Au moment de s'en servir, faites un melange intime de 

 trois parties, en volume, de' glycerine, pourjun volume de la solution 

 d'argent ; versez le melange sur la plaque de collodion lavee, et aidez 

 son action en la versant deux ou trois fois de la plaque dans le verre 

 et du verre sur la plaque ;' apres cinq minutes de contact lavez bien 

 la plaque, et placez-la dans une position a peu pres verticale sur du 

 papier buvard , pour faire absorber l'exces de glycerine. Elle sera 

 prete alors a recevoir l'image, et on pourra l'exposer a lumiere soit 

 immediatement , soit apres un temps plus ou moins long, qui peut 

 aller jusqu'a vingt et un jours. Si on l'expose immediatement, elle 

 aura conserve" toute sa sensibilite ; si l'on attend, elle perdra quelque 

 peu de sa sensibilite. Dans ce dernier cas, il faut conserver les pla- 



